Einzelne Mineralien. -19- 



Krystallo graphische Notizen über normalen Zirkon. 



Rio Doce (Brasilien), kleine, kurzprismatische , farblose bis röth- 

 liche Krystalle: (100) . (110) . (111) . (311) . (101) und wahrscheinlich (411). 

 111 : 111 = 56° 44'. 111 : TT1 = 84° 27'; 100 : 411 = 25° 23' (gemessen). 



Nord- Carolina. (100) . (110) . (111) . (311) . (101) . (331) . (551) und 

 die neuen Formen (401) und (532). 111 : III = 56° 44'. 111 : Iii = 84° 24'; 

 100 : 401 = 20° 40'; 311 : 401 = 17° 49'. 101 : 535 = 17» 42' (in der 

 Zone {(111) : (101)». 



Eothe Wand im Pfitschthal. Beobachtete Formen: (100), 

 (110). (111), (311), (331), (511), (411), sowie die neuen: (301), (881), (991) 

 und wahrscheinlich (544) und (655). 111 : III = 56° 37'; 100 : 301 = 27° 29'; 

 311:301 = 16° 33'; 110:881 = 7°34'; 100:991 = 6° 49'; 111:655 

 = 4° 30'; 111 : 544 = 6° 30'. 



Künstliche Krystalle von Hautefeuille. (110) . (111) . (101) . 

 (311); 111 : 1T1 = 56°36i'; 111 : TT1 == 84° 12'. 



Die Fundamentalwinkel variiren etwas, aber nicht zufällig, da an 

 jedem einzelnen Krystall die berechneten und beobachteten Winkel sehr 

 nahe übereinstimmen. Das Mittel von 56° 40' 30" weicht von dem von 

 Dauber angegebenem Werth sehr wenig ab. 



Künstliche Krystalle von Molybdändioxyd, entstanden 

 bei der Elektrolyse von molybdänsaurem Kalium. Kupferroth auf den Domen-, 

 bleigrau auf den Prismenflächen. Krystallforin monoklin, aber dem quadra- 

 tischen sehr nahe. Combination: q (011), r (101), m (110), und selten noch 

 x (T21) und o (TU). Früher wurde eine tetragonale Modifikation beschrieben, 

 die in Glanz und Farbe ganz mit dem vorliegenden übereinstimmten und 

 ebenso sehr nahe im specifischen Gewicht ; Verf. fand G. === 6,342 bei 14° C. 

 Die nahe Übereinstimmung beider Modifikationen zeigt folgende Übersicht 

 über die Winkel: 



Monoklin Quadratisch 

 a:b:c = 0,9869:1:0,5765; ; , -,.0*771 



ß _i ^0 34/ ' ' a : a : c = 1 : 1 : 0,o774 



*q:q = 011:011 = 59° 55' == 60° 0' (ber.) 



*q : r = 011 : 101 = 41 20$ = 41 25 



*r : m =■. 101 : 110 = 68 Iß" = 69 18 



m:m = 110:110 == 89 22 (89° 14' ber.) =90 



• Neben den einfachen Krystallen findet man nicht selten Zwillinge nach 

 m (110). 



Topische Axen der Mineralien der Zinnerzgrußpe. 

 Für Zinnstein wurden dabei die Verhältnisse farbloser bis violetter künst- 

 licher Kryställchen benützt, wo G. == 6,992—7.044 bei 16°, die die Com- 

 bination : a (100) . m (110) . r (101) . s (431) . T (410) zeigen, s und T sind 

 neu, T ist vielleicht auch (720). Aus r : r = 101 : TOI = 67° 51' (Arz- 

 runi fand für dieselben Krystalle r : r = 67° 48'. Dies. Jahrb. 1896. II. 

 - 414 -) folgt : a : c = 1 : 0,67259. 



In der folgenden Tabelle sind die Glieder der Zinnsteingruppe mit 

 dem quadratischen Mo 0. 2 nach dem Moleculargewicht zusammengestellt : 



b* 



